« In generale, nel costruire le curve della resistenza specifica q, alle 

 varie temperature, si sono presi 2 rum. a rappresentare i centesimi ed in 

 questa scala le curve si confondono con linee rette. Ciò però non si può dire 

 quando, per essere le amalgame molto ricche di mercurio, si tenga conto 

 anche delle determinazioni fatte a 100. Di fatto per la amalgama Pb Hg 24 , 

 riunendo il punto che corrisponde a 100 con quello a 240, si ha una retta 

 più inclinata, rispetto all'asse delle ascisse, di quello che non sia il tratto 

 che congiunge gli altri punti compresi fra 240 e 330. 



« Abbiamo voluto studiare la lega Pb Hg anche allo stato solido (a 0°). 

 11 tubo nel quale si è studiata fu riempito nel bagno a paraffina, seguendo 

 tanto nel riempimento che nel raffreddamento le regole già date nelle note 

 antecedenti. 



« L'esame dei risultati, quali sono raccolti nella tabella I, porta subito 

 alla conclusione che anche per le amalgame di piombo la resistenza spe- 

 cifica, al eli sopra della temperatura di saturazione, è sempre minore della 

 resistenza calcolata. Di fatto la differenza q c — o conserva sempre valore po- 

 sitivo. Così pure la differenza q c — Q aumenta col crescere della temperatura. 



« La tabella II contiene i valori che siamo soliti dare, corrispondenti 

 alla temperatura di fusione del metallo amalgamato. I coefficienti di contra- 

 zione ,tt, come si vede dalla tabella, non corrispondono tutti a leghe di com- 

 posizione eguale a quella delle studiate, ma alquanto diversa. Furono deter- 

 minati da uno di noi in altro lavoro ('). 



Tabella II. 



Valori corrispondenti alla temperatura di 325°. 





Voi. °/o 

 Pb 



Q 



'A 



u 



K 



k 



A. 



k e 



Hg 



_ 



1,0000 













Pb Hg 24 



4,93 



0,803 



0,180 





—0,000373 



0,000743 



9,1 



Pb Hg 12 



9,39 



0,740 



0,232 





^0,000330 



0,000801 



4,8 





23,13 







0,016 









Pb Hg 4 



23,73 



0,666 



0,272 





—0,000561 



0,000573 



3,1 



Pb Hg 2 



38,36 



0,661 



0,240 



0,022 



—0,000662 



0,000505 



2,4 



Pb Hg 



55.45 



0,685 



0,168 





—0,000717 



0,000354 



1,8 





64,36 







0,012 









Pb 3 Hg 



78,88 



0,731 



0,047 





—0,000669 



0,000572 



1,3 





78,32 







0,007 









Pb 





0,7205 







—0,00065 



0,00052 





« Se si tracciano due curve coi valori delle resistenze misurate e quelle 

 calcolate, per la temperatura di 325° (temperatura di fusione del piombo), 



(!) C. Cattaneo, Sulla dilatazione termica di alcune amalgame allo stato liquido. 

 Atti della K, Acc. delle scienze di Torino, voi. XXV, 1890. 



